Versuche über Ausscheidung aus Silikatschmelzen. 
145 
Labrador 
Ägirin 
Eläolith 
Schmelzp. aus dem 
kristall. Gemenge 
Schmelzp. des 
Glases 
70 
10 
20 
1130° 
1130° 
1 
1190° 
1170° 
2 
60 
20 
20 
1140° 
1150° 
1100° 
3 
40 
40 
20 
1030° 
1050° 
1070° 
4 
20 
60 
20 
— 
900° 
930° 
1. 70 Labrador, 10 Ägirin, 20 Eliiolith. 
Als Ausscheidungsprodukt treten auf Labrador, Magnetit, 
Eläolitli und wenig Glas. Ägirin liat sich nicht ausgeschieden. 
Labrador bildet entsprechend dein Mischungsverhältnisse das 
vorwiegende Ausscheidungsprodukt und enthält als Einschlüsse 
Magnetite; das Magneteisen ist überdies über die ganze Fläche 
verstreut und zeigt eine sehr schöne Ausbildung, indem die ein- 
zelnen Oktaeder die verschiedensten zierlichsten Skelette bilden. 
Der Eläolitli ist wegen seiner gelängen Lichtbrechung nicht sofort 
zu bemerken; er bildet einen großen Teil der Grundmasse und ist 
in sich wenig abhebenden, gerade auslöschende Tafeln ausgebildet, 
welche eine schwach gelbliche Färbung zeigen , wie solche auch 
LenarCic 1 beschreibt , der diese Färbung einem Eisengehalt zu- 
schreibt. An einigen Stellen, wo der Eläolitli zurücktritt, wird 
die Grundmasse von einem dunkelbraunen Glase gebildet. 
Dieses braune Glas und das Magneteisen sind jedenfalls als 
die Zersetzungsprodukte des Ägirin zu betrachten , da er sich ja 
nicht gebildet hat; wir sehen, daß hier der Ägirin dasselbe Ver- 
halten wie der Akmit zeigt, welcher sich auch immer in Magnetit 
und braunes Glas zersetzt hat, da auch der Schmelzpunkt des 
Ägirins unter dem Erstarrungspunkt des Glases liegt. 
Die Ausscheidungsfolge ist Magnetit, Labrador, Eläolitli, weil 
er die Grundmasee bildet, und Glas. 
2. 60 Labrador, 20 Ägirin, 20 Eläolitli. 
Ausscheidungsprodukte sind Labrador, Eläolitli, Magnet- 
eisen und Glas, wie beim vorigen Versuche, und außerdem Ägirin. 
Die Ausbildung des Labrador ist dieselbe wie beim vorigen 
Versuche , nach der Längsachse entwickelte Kristalle , welche im 
Innern Magnetite enthalten. An den Labrador anschließend hat 
1 Lexarciö, Dies. Centralblatt 1903. p. 727. 
Centralblatt f. Mineralogie etc. 1906. 
io 
